﻿— 169 - 



Basaltlava vom Laacher See untersucht. Besonders eingehend werden die- 

 jenigen des letzten Fundortes besprochen. Die in drei verschiedenen 

 Handstücken vorkommenden Rubellane werden mit I, II und III bezeichnet. 

 Die Krystalle sind rothbraun, meist glanzlos und ihre physikalischen 

 Eigenschaften an verschiedenen Stellen verschieden. Spec. Gew. von II 

 2.81 — 2.86, von III 2.50. Sie sind nach einer Richtung gut spaltbar und. 

 alle optisch zweiaxig. Der kleinste scheinbare Axenwinkel betrug 3° 48', 

 der grösste 56° 45'. Der x\xenwinkel verschiedener nebeneinander liegen- 

 der Lamellen differirte bei III von 37° 53'— 56° 45' (im Mittel 48° 28'), bei 



II von 13° 35'— 28° 06' (im Mittel 21° 14'). Der trübere, mehr zersetzte Glim- 

 mer zeigt stets den grösseren Axenwinkel. Die verschiedenen übereinander 

 liegenden Partieen erweisen sich als in sehr verschiedenem Grade zersetzt. 



Die mikroskopische Untersuchung hat erwiesen, dass der Rubellan 

 keine reine homogene Substanz darstellt, sondern verschiedenartige Ein- 

 schlüsse enthält. Unter diesen finden sich neben langen pelluciden , un- 

 durchsichtige kurze Nädelchen, welch letztere aber kein Rutil sind. Gleit- 

 interstitien wurden im Rubellan von Schima beobachtet. Im Basalttuff 

 von Schima erkennt man u. d. M. Augit, spärlichen Leucit, wahrscheinlich 

 stark serpentinisirten Olivin, frischen Biotit, Rubellan und Phillipsit. 

 Ähnlich ist die Zusammensetzung des Basalttutfes von Kostenblatt, eine 

 specksteinähnliche Substanz dürfte umgewandelter Olivin sein, der Glimmer 

 ist stark zersetzt. 



In den Basaltlaven der Eifel konnte kein frischer, in der Lava von 

 Gossberg bei Walsdorf überhaupt kein Glimmer wahrgenommen werden. 

 Der Rubellan ist mehr oder weniger verändert. 



Die chemische Untersuchung des Rubellans vom Laacher See I, IL 



III (von jeder Nummer werden zwei Analysen ausgeführt) lieferte fol- 

 gende Werthe: 





Ia 



Ib 



IIa 



IIb 



lila 



Illb 



F . . . 







1.32 





1.19 





SiO 2 . . 



. 36.25 



35.90 



36.99 



36.97 



36.63 



37.09 



TiO 2 . . 



0.88 



0.65 



0.61 



0.80 



1.08 



1.24 



A1 2 3 . . 



. 14.88 



15.34 



18.17 



17.94 



17.11 



17.02 



Fe 2 3 . . 



. 28.04 



27.69 



22.19 



22.81 



25.83 



25.96 



FeO . . 



3.24 



3.24 



1.81 



1.50 



1.19 



1.19 



MgO . . 



. 11.18 



11.31 



11.75 



11.97 



11.78 



11.53 



K 2 . . 



1.87 



1.59 



1.66 



1.60 



1.88 



2.01 



Na 2 . . 



1.25 



1.38 



1.58 



1.42 



0.39 



0.38 



H 2 . . 



3.29 



3.31 



3.59 



3.61 



4.51 



4.66 





100.88 



100.41 



99.67 



98.62 



101.59 



101.08 



Erwärmte Salzsäure löst nach 15stündiger Einwirkung von 



Laach I Laach III 



A1 2 3 . . . 14.83 Proc. 17.74 Proc. 



Fe 2 3 . . . 30.18 „ 22.31 „ 



MgO . . . 12.13 „ 11.61 „ 



